Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 41 



Die rohe Baslfaser der Bauhinien (schwarzlichbraun). 



von. Thespesia Lampas. 



Pandanusfaser (lichtbraunlich). 

 Die rohe Espartofaser (rostrot). 

 Die rohe Bromeliafaser (rotbraun). 

 Die rohe Aloefaser (die Mehrzahl der Fasern rotbraun, ver- 



einzelt griinlich, sogar blau). 



Der neuseeliindische Flachs (wird je nach dem Grade der 

 durch die Rostung vollzogenen Reinigung der Faser 

 gelb, griin, bis blau gefarbt). 



Grasgriin durch Jod und Schwefelsaure werden jene Fasern, deren 

 faserige Zellen durch Jod gelb oder braunlich gefarbt werden und die 

 starkeerfullte Bastmarkstrahlen fuhren. Die griine Farbe, welche im 

 schwacheren Grade auch durch Jodlosung allein hervorgebracht werden 

 kann, ist hier eine Mischfarbe aus Blau (durch Jod gefarbte Starke- 

 korner) und Gelb (durch Jod gelb gefarbte Membranen aller an der Zu- 

 sammensetzung der Fasern Anteil nehmenden Zellen. Je nach der mehr 

 oder minder feinen Verteilung des starkefiihrenden Gewebes erscheinen 

 die Fasern ganzlich oder nur stellenweise griin. Diese Reaktionen 

 nehmen an: 



die Bastfaser von Sida retusa 

 Cordia latifolia 



Sterculia villosa 



Holoptelea integri folia 



Kydia calycina. 



c) Verhalten gegen Kupferoxydammoniak. 



Kupferoxydammoniak ist eines der wichtigsten Reagentien fiir die 

 Erkennung der Pflanzenfasern. Es ist das einzige Reagens, welches 

 Zellulose lost. Je nach dem Gehalt an Zellulose und der Beschaffen- 

 heit der neben der Zellulose auftretenden chemischen Bestandteile wird 

 die Faser entweder gelost oder sie quillt bloB auf oder sie quillt nicht. 

 Die quellende oder auch die ungequollene Faser nimmt je nach ihrer Art 

 im Kupferoxydammoniak eine bestimmte Farbung an. 



Es muB stets darauf geachtet werden, dafi das Reagens in wirk- 

 samem Zustande sich befindet, was am einfachsten durch sein Verhalten 

 gegen reine Zellulose zu konstatieren ist. Nach meinen Erfahrungen 

 ist es am zweckmaBigsten, das Reagens durch Einwirkung von hoch- 

 prozentigem Ammoniak auf Kupferdrehungsspahne zu bereiten *). 



\] In seiner Abhandlung Uber das mikroskopische Verhalten der Baumwolle 

 im Kupferoxydammoniak< Zeitschrift fur Kunststoffe, Miinchen 4911, p. 2 sagt Prof. 

 Hcrzog >Bei Durchsicht der in der Literatur enthaltenen Angaben iiber die Her- 



